## Pengaruh Korosi Tulangan Secara Alami pada Balok Beton Bertulang Terhadap Kuat Lentur dan Geser
Anggi Ahmad Mulyadi 1 , Eko Walujodjati 2
Jurnal Konstruksi Institut Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia Email : jurnal@itg.ac.id
1 1811020@itg.ac.id
2 eko.walujodjati@itg.ac.id
Abstrak – Dalam pengaplikasian di lapangan, beton sering digunakan sebagai elemen struktur, salah  satunya  sering  dibuat  balok  beton  bertulang  yang  dikombinasikan  dengan  tulangan baja,balok beton bertulang peranannya cukup besar untuk menahan beban, terutama beban lentur dan  geser.  Balok  Beton  yang  memiliki  kemampuan  menahan  gaya  lentur  dan  geser  secara maksimal,bahan penyusun beton bertulangnya yaitu khususnya tulangan baja, banyak mengalami korosi sebelum  digunakan,  akibat  penyimpanan yang  tidak  benar Metode  yang dipakai  dalam penelitian ini yaitu metode eksperimental (percobaan) yang dilaksanakan di Laboratorium Teknik Sipil  dan  Perencanaan  Institut  Teknologi  Garut,Pengkorosian  tulangan  dilakukan  ditempat terbuka  terkena  cahaya  matahari,air  hujan,suhu  dan  kelembaban  selama  4  bulan.  Selanjutnya dilaksanakan uji kuat tekan beton dengan umur 28 hari rata- rata 18,91 MPa,kuat tarik tulangan tidak  korosi  8  (ø)530,12  Mpa,tulangan    korosi  8  (ø)517,52  Mpa  ,tulangan  tidak  korosi  10 (ø)586,84  Mpa,tulangan  korosi  10  (ø)569,00  Mpa.Nilai  momen  kuat  lentur  rata  -rata  balok tulangan korosi adalah 4,85 KNm dan nilai momen kuat lentur rata -rata balok tulangan tidak korosi adalah 3,90 KNm ,nilai tegangan balok tulangan korosi rata - rata  adalah 6,92 MPa, dan untuk balok tulangan tidak korosi adalah 5,53 MPa. Untuk nilai geser balok beton bertulang tidak korosi lebih tinggi dari pada balok beton bertulang korosi,balok beton bertulang dengan tulangan tidak korosi lebih besar 91,04 KN dari pada balok beton dengan tulangan  korosi  89,23 KN.
Kata Kunci – Balok; Kuat Lentur; Korosi; Kuat Tarik Tulangan.

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  insfrastruktur  Indonesia  yang  sering  dilakukan  diantaranya  gedung-gedung  bertingkat, perumahan, jembatan, jalan, lapangan terbang, terowongan, stadion, bendungan dan lain-lainnya. Pada suatu pembangunan  dibutuhkan  bahan-bahan  konstruksi  agar  pembangunan  tersebut  dapat  terlaksana.  Bahan konstruksi  bangunan  yang  sering  di  jumpai  dan  salah  satu  bahan  kontruksi  yang  sangat  penting  dalam bangunan adalah beton.
Dalam  pengaplikasian  di  lapangan,  beton  sering  digunakan  sebagai  elemen  struktur,  salah  satunya  sering dibuat balok beton bertulang yang dikombinasikan dengan tulangan baja ulir atau polos. Balok beton bertulang peranannya  cukup  besar  untuk  menahan  beban,  terutama  beban lentur  dan  geser. Tulangan  baja  yang  bisa digunakan untuk beton bertulang bisa berupa besi ulir maupun polos. Beban yang bekerja pada balok beton bertulang  biasanya  berupa  beban  lentur,  beban  geser,  dan  beban  puntir  sehingga  perlu  baja  tulangan  ulir ataupun  polos  untuk  menahan  beban-beban  tersebut.  Tulangan  ini  berupa  tulangan  memanjang  atau longitudinal serta tulangan geser atau sengkang [1].
Sampai  saat  ini,dalam  proyek  yang  melibatkan  kontruksi  gedung,waduk,jembatan  dan  yang  lainya  sering menunjukan  komponen  beton  bertulang  terutama  tulangan  baja  sering  menunjukan  korosi  parah  sebelum digunakan karena penyimpanan yang tidak baik (diluar ruangan) [2]. Pembangunan–pembangunan balok beton bertulang  banyak  dipakai terutama  untuk bangunan gedung  bertingkat  tinggi  ditemukan  bahwa  pemakaian tulangan baja banyak yang sudah mengalami korosi karena pihak jasa kontruksi yang tidak mau rugi dalam hal tersebut karena progres pekerjaan yang lambat [3].
Indonesia  memiliki  iklim  yang  tropis  menyebabkan  setiap  harinya  perubahan  temperatur  dan  kelembaban cukup besar. Kondisi seperti ini menyebabkan potensi kerusakan pada bahan bangunan. Kerusakan pada bahan bangunan  yang  mungkin  terjadi  salah  satunya  adalah  korosi  tulangan  beton.  Korosi  pada  tulangan  beton disebabkan oleh perubahan kondisi tulangan baja dari basa menjadi asam dan kondisi lingkungan disekitarnya [4].
Korosi  tulangan  banyak  terjadi  disebabkan  penurunan  mutu logam akibat  elektrokimia  dengan  lingkungan sekitar,sel korosi terbentuk di sekitar logam karena perbedaan konsentrasi ion dan gas normalnya proses korosi akan menghasilkan senyawa yaitu karat. Serangan korosi tidak hanya merusak bangunan yang menggunakan kontruksi  saja  ,kontruksi  beton  bertulang  yang  nampaknya  aman  pun  ternyata  dalam  kondisi  tertentu  baja tulangan didalamnya dapat mengalami korosi [5].

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Bagan Alir Penelitian
Supaya mendapatkan hasil  yang  rasional  dan  dapat  dipertanggung-jawabkan,  maka  dalam  suatu  penelitian diharuskan adanya suatu langkah kerja yang runtut dan teratur. Langkah kerja tersebut disebut pula dengan metode penelitian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode eksperimental (percobaan) yang dilaksanakan di laboratorium. Metode ini bertujuan untuk memperoleh hasil berupa data yang memungkinkan kita melihat hubungan variabel-variabel yang diselidiki. Secara skematis, langkah-langkah investigasi yang akan dilakukan diilustrasikan dalam diagram alir seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.

## Gambar 1: Bagan Alir Penelitian

## B. Tempat Penelitian
Tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Garut untuk melakukan  beberapa  pengujian,  seperti  pengujian  mutu  bahan,  pembuatan  benda  uji,perawatan,  pengujian slump, uji tarik tulangan, uji kemampuan tekan beton dan uji kuat lentur geser.

## C. Rancangan Penelitian
Dilakukan pengujian bahan terhadap agregat halus berupa pemeriksaan berat jenis, berat volume, kadar zat organik, kadar lumpur, kadar air dan analisa saringan. Untuk agregat kasar dilakukan pemeriksaan berat jenis, berat  volume,  analisa  saringan,  kadar  air  dan  keausan  menggunakan  mesin  Loss  Angeles.  Kemudian selanjutnya dilaksanakan uji kuat tekan, uji tarik tulangan uji kuat lentur dan geser. Pada penelitian ini dibuat 6 sampel balok beton berukuran 100 × 200 × 600 mm.
Tabel 1: Kesimpulan dari parameter fisik
No Dimensi (mm) Jenis Pengujian Jumlah benda uji (buah) Keterangan Silinder 150 × 300 Uji tekan 3 Pengujian umur 28 hari Balok 100 × 200 × 600 Tulangan korosi Uji lentur dan geser 3 Pengujian umur 28 hari Balok 100 × 200 × 600 Tulangan tidak korosi Uji lentur dan geser 3 Pengujian umur 28 hari Jumlah Total Benda Uji 9

## D. Bahan Penelitian
Bahan yang dipakai yaitu diantaranya; tulangan polos diameter 8 dan diameter 10, semen dan agregat dengan dimensi nominal maksimum yaitu 23,4 mm. Agregat halus berupa pasir dan agregat kasar dari garut [6].

## E. Alat Penelitian
Alat pokok yang dipakai yaitu seperti: alat uji bahan, alat pengecoran, alat uji slump, alat uji tekan,alat uji tarik dan alat uji lentur dan geser.

## F. Pengujian Bahan
Pengujan bahan yang dilakukan dalam penelitian in diantaranya analisis saringan agregat; berat jenis specific gravity ; kadar zat organik agregat halus; kadar lumpur agregat halus; kadar air agregat; keausan agreagat kasar dan berat isi agregat [7]-[8].

## G. Pembuatan Benda Uji
Untuk memperoleh kekuatan beton yang seragam dan sesuai dengan perencanaan, maka diperlukan adanya perancangan  campuran  beton  agar  diketahui  proporsi  yang  tepat  untuk  melaksanakan  pengecoran, Pengkorosian tulangan beton dilakukan secara alami dan dibiarkan di tempat terbuka terkena air hujan ,cahaya matahari, udara, suhu dan kelembaban dalam kurung waktu 4 bulan dengan tulangan longitudinal diameter 10 dan tulangan Sengkang diameter 8,untuk tingkat korosi tidak di lakukan karena keterbatasan alat uji. Ilustrasi benda uji balok beton dapat dilihat pada gambar 2.
Gambar 2: Ilustrasi benda uji balok beton
Pengujian lentur dilakukan dengan menempakan balok beton diatas perletakan tepat pada pusat tumpuan dari alat uji,kemudian mengatur pembebanan sehingga siap untuk pengujian.Hentikan pembebaban ketika beban maksimum yang mengakibatkan patahnya benda uji.Pengujian kuat lentur dilaksanakan pada umur 28 hari. Pengujian kuat lentur balok beton dilihat pada gambar 3.

## Gambar 3: Pengujian Kuat Lentur Dengan Dua Titik Pembebanan

## H. Perawatan Benda Uji
Setelah semua benda uji dibuat, maka tahap selanjutnya yaitu perawatan benda uji. Perawatan ini sangatlah penting dilakukan agar sampel beton tetap baik pada saat pengujian akan dilakukan. Sampel harus dirawat dalam kondisi basah dengan suhu 23oC ± 1,7oC dimulai saat beton dicetak sampai dilakukannya pengujian dari pencetakan hingga ulasan pengujian[9].

## I. Pengujian Benda Uji
Pengujian yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu pengujian uji tarik tulangan, uji tekan dan uji lentur dan geser pada beberapa benda uji. Pengujian ini merupakan prosedur paling utama, yaitu untuk mengetahui berapa besar beton dapat menerima beban aksial atau tekan

## III. HASIL DAN DISKUSI

## A. Hasil Pengujian Bahan
Pengujian  yang  dilaksanakan  yaitu  pada  agregat.  Kemudian  untuk  semen,  dalam  penelitian  experimen  ini menggunakan  jenis  semen  tipe  1  dengan  nilai  berat  jenis  yaitu  2,92  kg/m3  diambil  dari  hasil  pengujian sebelumnya    yang  dilaksanakan  di  Laboratorium  Rekayasa  beton Teknik  Sipil Politeknik  Negeri  Bandung dikarenakan  terdapat  merek  semen  yang  sama  yaitu  semen  tiga  roda  yang  juga  dipakai  dalam  penelitian tersebut.
Berikut adalah hasil pengujian bahan yang diteliti di laboratorium Teknik Sipil Institut Teknologi Garut dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3 berikut.
Tabel 2: Karakteristik Agregat Halus
No. Jenis Penelitian Hasil pengujian 1. Kadar Air 7,87 % 2. Berat isi 1,74 kg/ltr 3. Berat jenis a. Apparent specific gravity 2,61
No. Jenis Penelitian Hasil pengujian b. Bulk specific gravity (kering) 2,54 c. Bulk specific gravity (SSD) 2,56 4. Absorpsi 1,01 % 5. Modulus kehalusan 3,08 6. Kadar lumpur 2,22 % 7. Kadar organik No. 3

## Tabel 3: Karakteristik Agregat Kasar
No. Jenis Penelitian Hasil pengujian 1. Kadar Air 3,27 % 2. Berat isi 1,53 kg/ltr 3. Berat jenis a. Apparent specific gravity 2,83 b. Bulk specific gravity (kering) 2,50 c. Bulk specific gravity (SSD) 2,61 4. Absorpsi 4,63 % 5. Modulus kehalusan 8,05 6. Keausan 23,4 %

## B.  Desain Mix
Rancangan campuran beton dihitung dengan metode SNI 7656-2012 yang diadopsi dari ACI 211. Diketahui data bahan untuk campuran beton pada umur 28 hari dengan rencana kekuatan beton F’c 20 MPa dengan nilai slump diambil 100±20 mm. Semen yang digunakan memiliki berat jenis 2,92 gr/ml. Maka komposisi material untuk 1 m3 beton dan 6 sampel  balok beton [10] ditunjukkan seperti pada tabel 4 dan tabel 5.
Tabel 4: Komposisi Campuran Silinder Beton
Jenis Bahan Berdasarkan Volume Absolut Kebutuhan 1 Sample Beton Kebutuhan 3 Sample Beton Air Bersih 175.00 1.02 3.06 Semen 323.50 1.89 5.66 Ag. Kasar Kering 688.50 4.01 12.04 Ag. Halus Kering 1096.98 6.39 19.18 2283.98 13.31 39.94

## Tabel 5: Komposisi Campuran Balok Beton
Jenis Bahan Berdasarkan Volume Absolut Kebutuhan 1 Sample Balok Beton Kebutuhan 6 Sampel Balok Beton Air Bersih 104.07 1.37 8.24 Semen 323.50 4.27 25.62 Ag. Kasar Kering 678.82 8.96 53.76 Ag. Halus Kering 1177.59 15.54 93.27 2283.98 30.15 180.89

## C.  Hasil Uji Slump Beton (Slump Test)
Uji slump bertujuan untuk mengawasi kemudahan dalam pengerjaan (workability) juga sifat homogen pada adukan  beton  segar  dengan  kekentalan  tertentu  pada  balok  75  mm-100  mm  Hasil  pengujian  slump  pada
percobaan pencampuran pertama, nilai slump menunjukan nilai yaitu 95 mm yang  masih memenuhi dengan rencana awal dalam mix design (100±20). Nilai slump test dari beberapa campuran dapat diamati pada tabel 6 [11].

## Tabel 6: Nilai Slump Test
Campuran Nilai Slump (mm) Keterangan 1 95 memenuhi 2 80 memenuhi 3 80 memenuhi

## D.  Hasil Pengujian Beton Segar
Hasil pengujian berat jenis beton segar untuk setiap sampel pada slump 75 sampai 100 mm menunjukkan rata- rata berat jenis 2270,33 kg/m3, hasil pengujian ini memenuhi kriteria SNI 7656 – 2012 dan berkisar antara 2200  kg/m3  hingga  2400  kg/m3  sampai  dengan  kg/m3,  konsisten  dengan  berat  beton  yang  direncanakan mendekati nilai 2380 kg/m3.
1. Kuat Tekan Beton Normal
Pada umur perawatan beton berbentuk silinder umur 28 hari, direncanakan kemampuan menahan tekanan di laboratorium (fc’) adalah 20 MPa. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai rata-rata kuat tekan beton campuran 28 hari kurang dari mutu beton rencana.Tidak tercapainya kekuatan beton yang ditargetkan dimungkinkan karena terdapat kesalahan dalam pelaksanaan pembuatan sampel. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil dari pengujian kuat tekan beton. hasil dari pengujian kuat tekan beton dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7: Hasil Uji Kuat Tekan (Beton Normal)
No Benda Uji Silinder (mm) P (KN) A (mm 2 ) Kuat Tekan Kuat Tekan (Rata-Rata) (P/A) (Mpa) (Mpa) 1 300 × 150 294,7 17671,46 16,67 300 × 150 367,1 17671,46 20,77 18,91 300 × 150 340,9 17671,46 19,29
2. Hasil Uji Tarik Tulangan
Pengujian ini merupakan prosedur paling utama, yaitu untuk mengetahui berapa besar tulangan dapat menerima beban tarik [12] hasil uji tarik tulangan rata -rata dilihat pada tabel 8.
Tabel 8: Perbandingan Nilai Uji Tarik Tulangan
Jenis tulangan
Diameter (ø) Fy (Mpa) Tulangan korosi 8 517,52 10 569 Tulangan tidak korosi 8 530,12 10 586,84
Perbandingan hasil uji tarik tulangan rata-rata dilihat pada gambar 4 .
Gambar 4: Perbandingan Hasil Uji Tarik Tulangan Korosi Dan Tulangan Tidak Korosi
Dari data yang didapat maka nilai uji tarik tulangan korosi dan tulangan tidak korosi diameter 8 dan diameter 10 adalah tulangan tidak korosi (ø) 8 sebesar 530,12 Mpa, tulangan  korosi (ø) 8 517,52 Mpa, tulangan tidak korosi 10 (ø)586,84 Mpa, tulangan korosi 10 (ø)569,00 Mpa karena adanya permukaan tulangan yang terkikis atau kasar pada tulangan korosi mengakibatkan tulangan tidak korosi atau normal lebih besar dari pada tulangan korosi 4 bulan.
3. Hasil Kuat Lentur
Tujuan pengujian kuat lentur adalah untuk mengetahui kemampuan balok beton yang ditopang oleh dua  penyangga  untuk  menahan  gaya  yang  bekerja  tegak  lurus  terhadap  sumbu  benda  uji  sampai benda uji runtuh [13].
Tabel 9: Nilai Perbandingan Momen Lentur
Jenis tulangan No balok ½ P (KN) a (m) Momen lentur (KNm) Tulangan korosi 1 56,4 0,175 4,93 2 56,7 0,175 4,96 3 53,2 0,175 4,65 Rata -rata 4,85 Tulangan tidak korosi 1 36,7 0,175 3,21 2 49,1 0,175 4,29 3 48 0,175 4,20 Rata- rata 3,90
Grafik Nilai perbandingan momen lentur balok beton dapat dilihat pada Gambar 5 .
530,12 Mpa 517,52 Mpa 586,84 Mpa 569 Mpa 480 500 520 540 560 580 600 Tulangan tidak korosi  (ø)8 Tulangan korosi
(ø)8 Tulangan tidak korosi (ø)10 Tulangan korosi (ø)10

## PERBANDINGAN HASIL UJI TARIK TULANGAN KOROSI DAN TULANGAN TIDAK KOROSI

## Gambar 5 : Nilai Perbandingan Momen Lentur
Balok beton dengan tulangan korosi momen kuat lentur rata -rata balok tulangan korosi sebesar 4,85 KNm lebih tinggi dari nilai momen balok beton dengan tulangan tidak korosi sebesar 3,90 KNm karena  disebabkan  faktor  korosi  menambah  kasar  permukaan  tulangan  lentur / longitudinal  dan menambah kuat lentur atau momen pada balok beton karena adanya ikatan kasar permukaan tulangan polos pada lekatan balok beton bertulang.
Tabel 10: Nilai Tegangan (Mpa)
Jenis tulangan No balok b (mm) h (mm) L(mm) Kuat lentur (Mpa) Tulangan korosi 1 100 200 600 7,05 2 100 200 600 7,08 3 100 200 600 6,65 Rata -rata 6,92 Tulangan tidak korosi 1 100 200 600 4,58 2 100 200 600 6,13 3 100 200 600 6 Rata- rata 5,53
Balok beton dengan tulangan korosi nilai tegangan rata-rata nya lebih tinggi dari balok beton dengan tulangan tidak korosi ,karena Faktor korosi menambah kasar permukaan tulangan lentur /longitudinal dan menambah ikatan pada balok beton bertulang.Nilai tegangan balok beton tulangan korosi adalah 6,92 MPa, dan untuk balok beton tulangan tidak korosi adalah 5,53 MPa.
4. Hasil Geser
Pengujian ini merupakan prosedur paling utama, yaitu untuk mengetahui berapa besar balok beton dapat menerima beban geser [14].
a. Kekuatan geser yang diberikan oleh beton
𝑉 𝑐 = 1 6 . √𝑓 ′ 𝑐 . 𝑏 𝑤 . 𝑑 b. Kekuatan geser yang diberikan oleh tulangan geser
4,93 KNm 4,96 KNm 4,65 KNm 3,21 KNm 4,29KNm 4,2 KNm 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3

## PERBANDINGAN MOMEN LENTUR BALOK BETON
momen lentur balok tulangan korosi momen lentur balok tulangan tidak  korosi
Vs = 𝐴𝑣.𝐹𝑦.𝑑 𝑆 Vn = Vc + Vs
1) Balok beton tulangan korosi Vc = (1/6 √ 18,91) 100 × 200 = 14495,20 N = 14,95 KN Vs = 50,24 × 517,52 × 200 70 = 74286,29 N = 74,28 KN Vn = 14,95 + 74,28 = 89,23 KN
2) Balok beton tulangan tidak korosi Vc = (1/6 √ 18,91) 100 × 200 = 14495,20 N = 14,95 KN Vs = 50,24 × 530,12 × 200 70 = 76094,93 N = 76,09 KN Vn = 14,95 + 76,09 = 91,04 KN
3) Grafik perbandingan nilai geser balok beton dapat dilihat pada gambar 6.
Gambar 6: Perbandingan Nilai Geser Balok Beton
Untuk  nilai  geser  balok  beton  bertulang  tidak  korosi lebih  tinggi  dari  pada  balok  beton bertulang korosi. Balok beton bertulang dengan tulangan tidak korosi lebih besar 91,04 KN dari pada balok beton dengan tulangan  korosi 89,23 KN.Nilai geser balok beton bertulang tidak korosi lebih besar dari pada balok beton bertulang korosi dan Kegagalan geser balok beton  bertulang  korosi  pengaruh  nya  lebih  besar  akibat  menanggung  beban  beton  pada tulangan Sengkang berkarat.
5. Retak Pada Balok Beton
89,23 KN 91,04 KN 88 88,5 89 89,5 90 90,5 91 91,5 Nilai geser balok korosi Nilai geser balok  tidak korosi

## PERBANDINGAN NILAI GESER BALOK BETON

## Balok Beton Korosi                                                Balok Beton Tidak Korosi
Gambar 7: Retak Geser                                          Gambar 8: Retak Lentur Dan Geser Dari  pola  retak  yang  terjadi  pada  balok  beton  bertulang  tulangan  tidak  korosi  terjadi  retak  pada daerah  pusat atau retak lentur dan pola retak pada balok beton bertulang tulangan korosi banyak terjadinya retak geser. Karena kegagalan geser balok beton bertulang korosi pengaruh nya lebih besar akibat menanggung beban beton pada tulangan Sengkang berkarat.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan diskusi pembahasan,maka dapat ditarik kesimpulan nilai momen kuat lentur rata -rata balok tulangan korosi adalah 4,85 KNm dan nilai momen kuat lentur rata -rata balok tulangan tidak korosi adalah 3,90 KNm , nilai tegangan balok beton dengan tulangan korosi rata - rata  adalah 6,92 MPa, dan untuk balok beton tulangan tidak korosi adalah 5,53 MPa. Untuk nilai geser balok beton bertulang tidak korosi lebih besar dari pada balok beton bertulang korosi dan kegagalan geser balok beton bertulang korosi pengaruh nya lebih besar akibat menanggung beban beton pada tulangan Sengkang berkarat. Balok beton dengan tulangan tidak  korosi  lebih  besar  91,04  KN  dari  pada  balok  beton  dengan  tulangan    korosi  89,23  KN.Dari  hasil experimen  yang  telah  dilakukan  tulangan  korosi  selama  4  bulan  pada  balok  beton  bertulang  berdasarkan perhitungan  lentur  masih  bisa  digunakan  malah  lebih  kuat  dari  tulangan  tidak  korosi,  tetapi  berdasarkan perhitungan geser harus diwaspadai karena adanya kegagalan geser pada balok beton tulangan korosi.
Perlu dilakukan dengan komposisi tulangan yang beragam, dan jenis tulangan yang berbeda seperti tulangan ulir,Perlu dilakukan penambahan waktu pengorosian tulangan lebih dari 4 bulan.Perlu dilakukan penelitian perbedaan jarak sengkang pada tulangan begel korosi karena yang terjadi kegagalan geser .

## DAFTAR PUSTAKA
[1] E. Walujodjati, J. A. Tjondro, S. Permana, and G. J. Johari,  “Study of flexural strength on concrete bundled bars beams,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. , vol. 1098, no. 2, p. 022062, Mar. 2021, doi: 10.1088/1757-899x/1098/2/022062.
[2] M. Rigga Arista, I. Komara, J. Propika, and E. Susanti, “Analisa Empiris Distribusi Korosi Tulangan Balok  Beton  Bertulang  Berdasarkan  Kuat  Tekan  Dan  Selimut  Beton,” Pros.  Semin.  Teknol. Perencanaan, Perancangan, Lingkung. dan Infrastruktur , pp. 177–187, 2021.
[3] Prihantono and Saefudin, “PENGARUH KOROSI BAJA TULANGAN TERHADAP KUAT LEKAT
BETON BERTULANG Drs. Prihantono ST dan Saefudin,” Menara, J. Tek. Sipil , vol. 1, no. 2, pp. 182– 199, 2006.
[4] U. S. Utara, U. S. Utara, and U. S. Utara, “Pengaruh Tulangan Baja yang Terkorosi HCL Terhadap Kapasitas dan Perilaku Lentur Balok Beton Bertulang,” 2020.
[5] Andres, “Kajian Kuat dan Perilaku Lentur Balok Beton Bertulang Akibat Besi yang Terkorosi NaCl,” p. 189, 2020.
[6] SNI 03-2834-2000, “SNI 03-2834-2000: Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal,” Sni 03-2834-2000 , pp. 1–34, 2000.
[7] Badan  Standardisasi  Nasional,  “SNI ASTM  C136:2012.  Metode  uji untuk  analisis saringan  agregat halus dan agregat kasar,” Badan Stand. Nas. , pp. 1–24, 2012.
[8] SNI 1973, “Cara uji berat isi, volume produksi campuran dan kadar,” Badan Standar Nas. Indones. , no. 1, p. 6684, 2016.
[9] SNI  2493-2011,  “Tata  Cara  Pembuatan  dan  Perawatan  Benda  Uji  Beton  di  Laboratorium,” Badan Standar Nas. Indones. , p. 23, 2011.
[10]  SNI 7656:2012, “Tata Cara Pemilihan Campuran untuk Beton Normal, Beton Berat dan Beton Massa,” Badan Standarisasi Nas. , p. 52, 2012.
[11]  Badan Standardisasi Nasional, “SNI 03-1972-1990 : Metode Pengujian Slump Beton,” Badan Standar Nas. Indones. , vol. 1, no. ICS 91.100.30, pp. 1–12, 1990.
[12]  P. B. PU, “SNI 07-2529-1991 Metode Pengujian Tarik Baja Beton,” Sni 07-2529-1991 , pp. 1–9, 1991.
[13]  Badan Standarisasi Nasional Indonesia, “SNI 4431-2011 : Cara Uji Kuat Lentur Beton Normal dengan Dua Titik Pembebanan,” Badan Standar Nas. Indones. , p. 16, 2011.
[14]  2847:2013  SNI,  “Persyaratan  Beton  Struktural  untuk  Bangunan  Gedung,” Bandung  Badan  Stand. Indones. , pp. 1–265, 2013.